VeESUCHE ÜBEE SCHWACH-POLAEISIRBAßE MeTALLELEKTRODEN. 345 



Versuche mit Zink- und Cadmiumelektroden. 



I. In homogener gesättigter Salzlösung 



II. In heterogener dissociirter Salzlösung. 

 (Vio-Hormal ClNa.) 











500 



1 







500 







1 



497 











499 











340 



1 







340 











342 







2 



339 



15 



25 



320 



20 



20 



325 



10 



20 



320 



30 



35 



310 



32 



89 



340 



21 



28 



323 





7 



330 



7% 



2°/o 









310 



1 



310 







307 







308 







825 



5 



325 



7 



335 



5 



325 







310 







315 







300 







300 







300 



2 



302 







i 



305 



Zink. 



Amalgamirte Blech- 

 stücke in ZnS04-Lö- 

 sung bis zur Krystalli- 

 sation eingedickt. 



Blanke Blechstücke in 

 gesättigter ZnSO^-Lö- 

 sung. 



Durch 1 Min. Kochen 

 in 30procent. NaCl- 

 Lösung leicht oxydirte 

 Blechstücke in gesät- 

 tigter ZnSO^- Lösung. 



Cadmium. 



Blanke Blechstücke in 

 gesättigter CdSO^-Lö- 

 sung. 



Durch 1 Min. Kochen 

 in 30 procent. NaCl- 

 Lösung leicht oxydirte 

 Blechstücke in gesät- 

 tigter CdSO^-Lösung. 



Blanke Blechstücke in 

 gesättigter CdClj-Lö- 

 sung. 



25 

 30 

 35 



40 



32 



12 

 12 

 11 

 13 



12 



40 



46 

 50 

 55 



45 

 13 



57o 



19 

 20 

 21 

 22 



20 



37o 20/, 



30 

 35 

 35 



30 

 35 

 36 



87ol OO/e 



23 

 25 



28 

 14 

 28 



47 

 49 

 49 

 48 

 49 



24 , 48 

 24 

 12«/o 12% 



15 



9 



27o 



20 

 17 

 13 

 10 



6 



5 



5 



5 



15 

 55 

 55 

 55 



29 

 23 

 27 

 14 

 6 

 13 

 12 

 12 



10 



17 





7 



3% 



2% 



480 

 500 

 460 

 460 



Zink. 



Amalgamirte Blech- 

 stücke. 



475 



440 

 440 

 445 

 438 



441 

 449 



400 

 400 

 400 



Blanke Blechstücke. 



Blechstücke vorher V2 

 Min. in 1 proc. NaCOs- 

 Lösung gekocht. 



Cadmium. 



190 I Amalgamirte Blech- 



200 I stücke. 



203 



200 l 



159 



190 

 214 



310 Blanke Blechstücke. 



370 



355 ! 



350 



45 I 346 

 36 1 382 

 97o 



340 

 350 

 355 

 370 

 370 

 375 

 370 

 370 



379 

 386 



Dieselben vorher in 

 30 proc. NaCl-Lösuug 

 1 Minute gekocht. 



